296 SUR: LAUTENACITÉ 
pui de l’opinion que j'ai avancée que celui du plomb 
étoit plutôt une hydrate qu’un simple oxide. 
Si Pon rapproche maintenant de la ténacité ainsi déter- 
minée du zinc pur et forgé , la propriété que M. Sméaton 
lui a le premier reconnue d’être le plus dilatable, des 
métaux, on trouvera un nouveau motif bien puissant 
de suivre le conseil qu’il donne de l’employer dans la 
construction des compensateurs, qui pourroient ainsi être 
réduits à de moindres dimensions ; car il paroît qu’il res- 
toit quelque inquiétude sur la solidité nécessaire pour 
en maintenir la forme. 
Cette dilatabilité est, comme je l’ai dit dans mon Essai 
de pyrométrie , de 3108.33 millonièmes , dansle passage 
de la température de la glace fondante à celle de l’eau 
bouillante (1). M. Dalton ayant annoncé depuis que 
M. Sméaton lui paroissoit l’avoir portée trop haut, et que 
dans ses expériences sur l’eau contenue dans des vases de 
différentes matières, faisant fonctions de boules thermo- 
métriques, il l’avoit trouvée un peu au-dessous de celle.du 
plomb (2); je me suis déterminé à le soumettre à de nou- 
vellesexpériences pyrométriques,et pour lesmettre àl’abri 
de toute erreur qui pourroit venir soit del’inexactitude des 
corrections , soit des imperfections des instrumens , de 
placer successivement le zinc etle plomb dans des circons- 
tances absolument semblables, pour les faire passer de la 
température de la glace à celle de l’eau distillée bouillante ; 
(Gi) Mémoires de l’Institut, second semestre de 1808, p. 32. 
(2) Biblioth. britann., mars 1809, p. 218. 
